406 BULLETIN SCIENTIFIQUE. 
conservent les faces polies par l'art, car il en résulte constam- 
ment une dureté en apparence plus forte dans le sens parallèle 
aux stries. Il est ainsi avantageux de profiter du poli , souvent 
parfait, des joints naturels du cristal. Dans les substances 
tendres et ductiles, par exemple dans le plomb sulfuré , dans 
le fer oxidulé, etc. la trace que laisse le corps rayant n’est pas 
due à un déchirement, mais à une simple compression ; alors 
il devient diflicile de reconnaître des différences de dureté , et 
cependant on distingue aisément, dans le cuivre ou le gihiins: 
laminé, peut-être en conséquence de faibles stries, le sens 
suivant lequel a agi le laminoir. 
On sait qu'un minéral peut être entamé par un autre corps 
moins dur, qu'ainsi l'acier et le diamant s'usent sur des corps 
moins résistans , qu'avec le secours d’une vitesse suffisante le 
cuivre et le fer coupent l'acier ; dans le cas présent, néanmoins, 
il conviendra d'employer un corps plus dur qu’on appliquera, 
sous une pression constante, sur différentes directions de la face 
à examiner. Pour régler la pression, on peut fixer la pointe 
rayante à l'extrémité d'un levier, sur lequel glisse à frottement 
un poids, destiné à modifier la force de manière à produire un 
sillon distinct sur le cristal. Le plus souvent, comme il ne s’agit 
toujours me d’une appréciation approximative et non d'une 
mesure précise, on peut se passer d’un instrument particulier, 
la main s'habituant aisément à soutenir et à varier les pres- 
sions. 
D'après l'examen d'un grand nombre de corps cristallisés, 
tant naturels que produits dans le laboratoire, on peut distin- 
guer, par rapport à la dureté , trois ordres de différences : 
1° sur la même ligne, en sens opposé ; 2° dans la même face, 
sur des lignes différentes ; 3° sur différentes faces du même 
cristal. Deux directions, deux faces de méme valeur cristallo- 
graphique ont toujours la même dureté ; peut-être l'inverse 
est-il également vrai. Des corps isomorphes, très différens 
quant à leur dureté absolue, ont des duretés relatives sembla- 
bles ; le nitrate de soude, par exemple, quoique beaucoup plus 
tendre que la chaux carbonatée, s'en rapproche par ses angles 
et présente en conséquence la même gradation de résistance. 
Les différences en direction opposée sur la même ligne ne 
